n 
siguientes: la asistencia del operador al ensayo es de corta 
duración, es decir, que en poco tiempo puede un ensayador 
preparar las disoluciones que se someten á la acción de la 
corriente galvánica, acción que se prolonga treinta y tantas 
horas consecutivas, durante las cuales es innecesaria su asis- 
tencia. Los resultados del nuevo sistema son exactísimos, y los 
aparatos con que el ensayo se ejecuta tan sencillos, que pu- 
diera explicarse el procedimiento en pocos renglones, si la 
presente nota fuera dirigida exclusivamente á químicos, acos- 
tumbrados á los trabajos de laboratorio. Con el propósito de 
que puedan utilizarle, aun personas poco versadas en las ope- 
raciones químicas, voy á describirle con algún detenimiento. 
1. ° Los pedazos de mineral que se han de ensayar, se 
muelen, y el polvo resultante se tamiza por un cedazo de crin 
no muy tupido, para evitar que entre las mallas quede rete- 
nido el azogue metálico, que suele hallarse mezclado con el 
cinabrio ó sulfuro de mercurio. 
2. ° Es condición indispensable, para el buen éxito de los 
ensayos por el nuevo sistema, volver á moler, en un mortero 
de ágata, la porción de mineral tamizado que se vaya á ensa- 
yar, hasta reducirle á polvo impalpable. Para conseguirlo, no 
basta á veces la segunda molienda, y hay que repetirla, so- 
bre todo si el mineral se compone de cuarcita intimamente 
mezclada con cinabrio, como ocurre frecuentemente en Alma- 
dén. En los ensayos de minerales terrosos, no es precisa la 
tercera molienda, y en los hollines y sales, no hay necesidad 
de moler ni de tamizar las muestras, 
3. ° La cantidad que se ha de pesar para cada ensayo, de- 
be arreglarse al contenido presumible de azogue en el mine- 
ral. Cuando por su aspecto no pueda formarse idea de su ri- 
queza, se tomarán dos gramos, y se repetirá el ensayo, si fuere 
necesario, con la cantidad que corresponda á la ley hallada. 
Para los que pasan de 15 p°/ 0 de azogue, bastará pesar medio 
gramo ; un gramo de los comprendidos entre 5 y 15 p°/ 0 ; dos 
gramos si la ley fuera de 2 á 5 p%; cinco gramos cuando esté 
contenida entre Va Y 2 p%; y diez gramos si son muy pobres, 
es decir, si contienen de Vio á Va P% de azogue. No es abso- 
lutamente necesario ensayar con estas cantidades, pero sega- 
